## PENGARUH PAPARAN MICROWAVE TERHADAP DERAJAT IKATAN SILANG PADA VULKANISASI KARET STIRENA BUTADIENA
Effect of  Microwave Exposure on The Degree of  Crosslinking in Styrene Butadiene Rubber Vulcanization
1 2 1 1
Andri Saputra , Atiqa Rahmawati , Uma Fadzilia Arifin , dan Mertza Fitra Agustian
1 Program Studi Teknologi Pengolahan Karet dan Plastik, Politeknik ATK Yogyakarta, Tarudan Bangunharjo, Sewon, Bantul, 55188
2 Program Studi Teknologi Pengolahan Kulit, Politeknik ATK Yogyakarta, Tarudan Bangunharjo, Sewon, Bantul, 55188
Email: tiqa054@gmail.com
Diterima 18 Maret 2024 / Direvisi 26 April 2024 / Disetujui 10 Mei 2024

## Abstrak
Vulkanisasi  karet  diperlukan  untuk meningkatkan  sifat  kekuatan  dan  elastisitas suatu  produk  karet.  Selain  mempersingkat waktu  proses,  kelebihan  vulkanisasi menggunakan  radiasi  elektromagnetik  dari microwave  adalah  panas  yang  seragam  yang tidak  tergantung  pada  ketebalan  produk. Penelitian  ini  ber tujuan  mengetahui karakteristik  vulkanisasi  karet  stirena butadiena  pada  berbagai  waktu  paparan radiasi  microwave.  Kompon  karet  stirena butadiena dimasukkan dalam microwave dan diberi  paparan  radiasi  elektromagnetik menggunakan daya 5 W pada berbagai waktu (10, 30, 50, 60, dan 70 menit). Derajat ikatan silang  vulkanisat  diuji  menggunakan  metode Flory-Rehner.  Hasil  penelitian  diketahui bahwa tahap induksi vulkanisasi karet stirena butadiena  pada  daya  100  W  membutuhkan durasi  paparan  yang  lama  sekitar  50  menit dengan derajat ikatan silang sebesar 0,52x10-8 mol/cm3.  Tren  hasil  menunjukkan  bahwa lama paparan radiasi berbanding lurus dengan nilai  derajat  ikatan  silang  karet  stirena butadiene.  Derajat  ikatan  silang  karet  stirena butadiene  pada  waktu  50,  60,  dan  70  menit secara berurutan adalah 0,52x10-8 mol/cm3, 4,65x10-8  mol/cm3,  dan  29,41x10-8 mol/cm3.  Paparan  radiasi  elektromagnetik dari  microwave  di  atas  menit  ke-70 diperkirakan  masih  dapat  menyebabkan terbentuknya ikatan silang antar karet stirena
butadiene hingga titik maksimum pada menit tertentu.
Kata kunci: derajat ikatan silang, karet stirena butadiena, microwave , vulkanisasi

## Abstract
Vulcanization of  rubber is necessary to improve rubber products' strength and elasticity properties. In addition  to  shortening  the  processing  time,  the advantage  of   vulcanization  using  electromagnetic radiation  from  microwaves  is  the  distribution  of uniform heat into the product and it does not depend on the thickness of  the product. This study aims to determine  the  vulcanization  characteristics  of styrene butadiene rubber at various exposure times to radiation  in  the  microwave.  Styrene  butadiene rubber compounds were placed in the microwave and exposed an electromagnetic radiation using 5 W at various times (10, 30, 50, 60, and 70 minutes). The degree of  crosslinking of  the vulcanizates was tested using the Flory-Rehner method. The results showed that  the  induction  of   vulcanization  of   styrene butadiene rubber at 100 W required a long exposure duration  of   around  50  minutes  with  a  degree  of
3 crosslinking  of   0.52x10-8  mol/cm .  The  trend  of results showed that the duration of  radiation was in line  with  the  degree  of   crosslinking  of   styrene butadiene rubber. The degree of  crosslinking at 50,
3 60,  and  70  minutes  were  0.52x10-8  mol/cm ,
3 3 4.65x10-8  mol/cm ,  and  29.41x10-8  mol/cm , respectively.  Exposure  to  electromagnetic  radiation above  70  minutes  was  still  possible  to  cause  the
formation of  crosslinking between styrene butadiene rubber until the maximum point at a certain time.
Keywords:  crosslink  density,  styrene  butadiene rubber, microwave, vulcanization

## Pendahuluan
Penggunaan karet mentah, baik karet alam maupun karet sintetis untuk dijadikan sebuah produk  memiliki  batasan  seperti  lengket  jika terpapar  panas  dan  retak  jika  pada  kondisi d i n g i n   ( V i j a y a r a m ,   2 0 0 9 ) .   U n t u k meningkatkan  sifat  produk,  maka  karet mentah perlu diolah dengan teknik vulkanisasi (Cifriadi,  Falaah,  &  Puspitasari,  2021). Vulkanisasi adalah proses ikatan silang rantai molekul karet membentuk ikatan tiga dimensi yang lebih kuat dan stabil pada rentang suhu yang  lebih  luas.  Tujuan  proses  vulkanisasi yaitu  memperoleh  sifat  fisik  dan  mekanik produk karet yang optimal (Chen et al., 2017) seperti  tegangan  putus,  ketahanan  terhadap panas  maupun  pelarut,  dan  meningkatkan perpanjangan putus (Handayani et al., 2020).
Teknik  vulkanisasi  karet  yang  telah berkembang sejak abad ke-19 belas hingga saat ini  antara  lain  vulkanisasi  panas  termal (konvensional dan open cure ) dan radiasi seperti radiasi microwave (Aoudia e t al., 2017; Chen et al., 2017)  dan  radiasi  energi  tinggi  (radiasi gamma, sinar-x, electron beam) (Handayani et al., 2020; Ibrahim et al., 2018; Rimjaem et al., 2017).  Meskipun  teknik  vulkanisasi  dengan menggunakan termal masih umum digunakan oleh industri, akan tetapi terdapat kebutuhan di industri untuk mempersingkat waktu proses vulkanisasi dengan alasan penghematan biaya. Radiasi microwave sebagai sumber energi untuk vulkanisasi  bahan  polimer  diakui  sebagai alternatif  pengganti panas termal tradisional. Keunggulan vulkanisasi teknik radiasi adalah produk karet yang dihasilkan tidak mengalami degradasi  karena  pemanasan,  mempunyai ikatan  silang  C-C  yang  kuat,  meningkatkan sifat  mekanik  dan  termal,  limbah  material lebih  rendah,  dapat  dilakukan  pada  suhu ambien,  energi  yang  digunakan  lebih  sedikit
dan  ramah  lingkungan  (Reowdecha et  al., 2021; Rimjaem et al., 2017; Saputra, 2021). Vulkanisasi microwave merupakan  teknik vulkanisasi  menggunakan  gelombang  radiasi mikro yang mengarahkan dan mengagitasi zat dielektrik  dalam  suatu  senyawa  pada  tingkat molekuler, sehingga menghasilkan panas yang seragam namun terpusat, dimana hal ini baik untuk  proses  pemanasan  karet  dengan ketebalan  yang  bervariasi  dan  menghindari tingkat  curing  pada  ketebalan  sampel  yang berbeda  (Ariff et  al., 2020).  Pemanasan microwave adalah bulk-heating ,  sehingga mempunyai laju pemanasan yang lebih tinggi dibandingkan  vulkanisasi  konvensional, karakteristik  pemanasan  yang  seragam menghasilkan  produk  karet  yang  lebih  baik d i b a n d i n g k a n   d e n g a n   v u l k a n i s a s i konvensional  (Chen et  al., 2017).  Radiasi gelombang  mikro  menyebabkan  degradasi termal terkendali dengan efisiensi tinggi,   dan mempunyai  karakter  ramah  lingkungan (Formela et al., 2019).
Beberapa  studi  penggunaan microwave dalam proses vulkanisasi telah dilakukan oleh Peneliti  terdahulu.  Sombatsompop  dan Kumnuantip,  (2006)  telah  meneliti  tentang sifat fisik dan mekanik karet alam dengan filler carbon  black dan  campuran  karet  reklamasi ya n g   d i v u l k a n i s a s i   d e n g a n   m e t o d e konvensional  dan  radiasi microwave .  Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat mekanik karet  reklamasi  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  vulkanisasi microwave .  Sensitivitas p e r u b a h a n   s i f a t   v u l k a n i s a s i   a k i b a t penambahan kandungan karet reklamasi lebih besar  pada  metode  vulkanisasi  konvensional dibandingkan microwave ,  dan  hal  ini  terkait dengan  keseragaman  sifat  pada  ketebalan sampel.  Perbedaan  sifat  vulkanisat  yang diperoleh  sistem  konvensional  dan microwave dijelaskan  pada  kepadatan  dan  jenis  ikatan silang yang ada pada vulkanisasi.  Martin et al. (2002)  meneliti  campuran  karet  yang divulkanisasi  dengan  menggunakan  radiasi microwave dan berkas elektron. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosis iradiasi dan waktu iradiasi  berkurang  secara  nyata,  yaitu  dari  2
Pengaruh paparan microwave terhadap derajat ikatan silang pada vulkanisasi karet stirena butadiena
menjadi  6  kali  lipat,  dengan  radiasi  berkas electron  dan microwave secara  bersamaan. Chen et  al. (2017)  meneliti  tentang  distribusi suhu  pada  karet  selama  proses  vulkanisasi menggunakan microwave .  Pada  proses pemanasan  karet  menggunakan microwave, suhu  dari  karet  meningkat  seiring  dengan waktu  pemanasan.  Laju  kenaikan  di  zona t e n g a h   k a r e t   l e m b a r a n   l e b i h   t i n g g i dibandingkan  laju  kenaikan  suhu  di  zona marjinal, dan suhu akhir di zona tengah karet lembaran  lebih  tinggi  dibandingkan  di  zona marjinal.  (Ariff et  al., 2020)  meneliti  tentang keefektifan  pendekatan  pemprosesan  dengan menggunakan  radiasi microwave pada  karet alam.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Ariff et  al., 2020)  menunjukkan  bahwa  sifat fisik  dan  struktur  karet  alam  dengan  yang divulkanisasi menggunakan radiasi microwave lebih  baik  dibandingkan  dengan  teknik konvensional atau panas termal. Berdasarkan penelitian-penelitian  sebelumnya  tersebut, microwave merupakan  salah  satu  teknik vulkanisasi  yang  mempunyai  efisiensi  yang tinggi  dan  menjanjikan  untuk  dipelajari  dan dikembangkan.
Berdasarkan  penelitian  terdahulu, penelitian  tentang  pengaruh  paparan  radiasi microwave terhadap  karakteristik  vulkanisasi karet  stirena  butadiena  belum  pernah d i l a k u k a n .   K a r a k t e r i s t i k   v u l k a n i s a s i memberikan gambaran kecepatan vulkanisasi karet  yang  menjadi  dasar  lama  pematangan ( c u r i n g )   k o m p o n   k a r e t   k e t i k a   a k a n diaplikasikan ( scale-up ) di industri.
Penelitian  ini  merupakan  investigasi  awal yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik
vulkanisasi  karet  stirena  butadiena  pada berbagai  waktu  paparan  radiasi microwave . Karet  stirena  butadiena  dipilih  karena  karet tersebut umum digunakan sebagai bahan baku pembuatan  produk  karet  di  industri  dengan beberapa pertimbangan, seperti relatif  murah dibandingkan  dengan  beberapa  jenis  karet lainnya,  memiliki  ketahanan  yang  baik terhadap  abrasi  dan  pengikisan,  memiliki ketahanan yang baik terhadap paparan oksigen dan ozon, memiliki kekuatan tarik yang baik, memiliki kemampuan untuk dicampur dengan berbagai  bahan  tambahan  dan  aditif   dengan mudah,  dan  menunjukkan  ketahanan  yang baik terhadap air (Rodgers, 2004).

## Bahan dan Metode

## Alat dan Bahan
Bahan untuk membuat kompon ditabulasi dalam Tabel 1 dengan jumlah dari setiap bahan dinyatakan  dalam  bagian  seratus  karet  (bsk), sedangkan bahan untuk analisis derajat ikatan silang antara lain etanol dan toluena. Peralatan yang digunakan antara lain mesin two-roll mill (Y315H-6  LEADGO), microwave Samsung ME731k, moving  die  rheometer (Gotech  GT- M2000-AN), oven, gelas beaker, neraca massa, kaca arloji, dan gunting.

## Preparasi kompon
Bahan  ditimbang  berdasarkan  formulasi kompon pada Tabel 1 dengan basis berat karet 1  kg.  Kompon  dibuat  dengan  cara  pertama menggiling  karet  stirena  butadiena  (SBR) menggunakan mesin two-roll mill selama waktu o 3  menit  (45   C)  dan  diikuti  dengan penambahan  karbon  hitam  dan  minyak
o parafin yang digiling dalam waktu 7 menit (50 C). Asam stearat dan zink oksida dicampurkan
o ke  dalam  kompon  selama  2  menit  (52   C). Kemudian, TMTD dan sulfur ditambahkan ke
o dalam kompon selama 2 menit (52  C). Produk hasil  pencampuran  atau  komponding  ini disebut  kompon.  Preparasi  kompon  ini membutuhkan  waktu  secara  keseluruhan selama 14 menit.
Uji rheology kompon Kompon karet dikarakterisasi pada kondisi isotermal di suhu 150 °C menggunakan moving die  rheometer .  Prosedur  uji  reologi  mengikuti ASTM D5289 dan Standar Internasional ISO 6502.

## Vulkanisasi kompon
Kompon  dipotong  persegi  dengan  ukuran sisi  5  cm x 5  cm  dan  divulkanisasi  dalam microwave yang diatur pada daya 100 W. Lama paparan  kompon  dalam microwave diatur beragam  mengikuti  rancangan  penelitian antara lain 10, 30, 50, 60, dan 70 menit. Produk hasil  vulkanisasi  ini  disebut  vulkanisat  karet (sampel) untuk dianalisis derajat ikatan silang.

## Pengujian densitas ikatan silang
Densitas  ikatan  silang  sampel  dihitung m e n g g u n a k a n   P e r s a m a a n   1   y a n g dikembangkan oleh Flory-Rehner (Hiranobe et al., 2021).  Sampel  ditimbang  sekitar  0,25  ± 0,05  g  dan  direndam  dalam  larutan  toluena pada  lingkungan  gelap  selama  5  hari  hingga kondisi  seimbang  ( equilibrium ).  Sampel dipisahkan  dan  dikeringkan  dari  sisa  larutan toluena,  kemudian  ditimbang.  Sampel
o dimasukkan  dalam  oven  pada  suhu  80   C selama 24 jam, kemudian ditimbang.
Keterangan:
3 :   Densitas ikatan silang (mol/cm ) :  Parameter  interaksi  polimer-pelarut (Flory-Huggins) (0,39)
3 :   Densitas karet/sampel (g/cm )
:   Volume  molar  toluena  (106,4
3 cm /mol)
:  Fraksi  volume  molar  saat  karet
3 mengembang (swelling) (cm /mol)
F r a k s i   vo l u m e   m o l a r   s a a t   k a r e t mengembang (     ) dihitung dari peningkatan berat  karena  mengembang  ( swelling ) menggunakan Persamaan 2.
:  M a s s a   k a r e t / s a m p e l   s e b e l u m mengembang (swelling) dalam toluena (g)
:  M a s s a   k a r e t / s a m p e l   s e t e l a h mengembang (swelling) dalam toluena (g)
Densitas  karet  ditentukan  mengikuti standar ASTM D297-15 menggunakan larutan etanol dan dihitung menggunakan Persamaan 3.
3
:  Densitas etanol (0,79 g/cm ) :   Massa karet/sampel di udara (g)
:   Massa karet/sampel di larutan etanol (g)

## Hasil dan Pembahasan
Kompon  yang  dihasilkan  dari  proses komponding  masih  memiliki  densitas  ikatan silang  yang  rendah.  Bahan  pemvulkanisasi (seperti  sulfur)  belum  mengikat  silang  rantai molekul  karet  secara  utuh  karena  bahan tersebut memiliki reaktivitas rendah pada suhu rendah (seperti suhu kamar) (Liu et al., 2018). Oleh  karena  itu,  kompon  diberi  tekanan  dan panas saat pencetakan pada umumnya (seperti teknik cetak tekan). Pada penelitian ini, panas b e r s u m b e r   d a r i m i c r o w a v e d e n g a n
memanfaatkan radiasi elektromagnetik dalam frekuensi mikro (Formela et al., 2019).
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, lama  paparan microwave mempengaruhi jumlah  ikatan  silang  antar  karet.  Pengaruh paparan microwave terhadap  jumlah  ikatan silang  antar  karet  ditampilkan  seperti  dalam
Gambar  1.  Lama  paparan microwave dari  10 menit  hingga  70  menit  dapat  meningkatkan densitas  ikatan  silang  karet.  Densitas  ikatan silang  karet  mengalami  fluktuasi  nilai  dan cenderung  meningkat  perlahan  dari  awal paparan microwave hingga  pada  waktu  60 menit. Peningkatan densitas ikatan silang yang
signifikan  terjadi  dari  waktu  paparan microwave 60 menit menuju 70 menit.
Hasil  penelitian  ini  dalam  Gambar  1 memperlihatkan bahwa lama paparan radiasi elektromagnetik dari microwave meningkatkan jumlah ikatan silang antar karet. Hal ini terjadi karena  semakin  lama  paparan  radiasi elektromagnetik  menyebabkan  peningkatan akumulasi panas yang diterima oleh senyawa sulfur  dan  rantai  molekul  karet.  Tentunya, peningkatan  akumulasi  panas  yang  diterima tersebut  menyebabkan  senyawa  sulfur  dan molekul  karet  menjadi  lebih  reaktif. Peningkatan  reaktivitas  suatu  senyawa  dapat meningkatkan laju reaksi (Hasan et  al., 2013, 2018).  Hal  ini  tergambarkan  dari  densitas ikatan  silang  karet  mengalami  fluktuasi  nilai dan cenderung meningkat perlahan dari awal paparan microwave hingga  pada  waktu  60 menit  dan  densitas  ikatan  silang  karet meningkat  signifikan  hingga  pada  waktu  70 menit.  Hasil  penelitian  terdahulu  yang
dilakukan  oleh  Makul  dan  Rattanadecho (2010)  menyatakan  bahwa  lama  paparan microwave sebanding dengan peningkatan suhu pada  spesimen  karet.  Peningkatan  suhu vulkanisasi  ini  jugalah  yang  menyebabkan jumlah ikatan silang antar karet meningkat.
Radiasi  elektromagnetik  dari microwave menyebabkan  suatu  senyawa  bergetar (bervibrasi)  (Horikoshi  dan  Serpone,  2014), sehingga  meningkatkan  reaktivitas  suatu senyawa  seperti  yang  dinyatakan  oleh Horikoshi  dan  Serpone  (2014)  Dalam  kasus vulkanisasi karet, radiasi elektromagnetik dari microwave menyebabkan  senyawa  sulfur menerima  panas  dan  bervibrasi  lebih  reaktif. Selain  sulfur,  radiasi  elektromagnetik  dari microwave membuat rantai molekul karet juga mengalami vibrasi menjadi lebih reaktif  juga. Jika  mengacu  pada  reaksi  kimia  vulkanisasi pada  umumnya,  panas  dari  cetakan  ( mold ) menyebabkan ikatan hidrogen pada salah satu sisi  rangkap  karbon  terlepas  dan  tergantikan

## Pengaruh paparan microwave terhadap derajat ikatan silang pada vulkanisasi karet stirena butadiena
oleh  sulfur  (Andriyanti  dan  Faisal,  2010). Mekanisme reaksi yang sama diduga berlaku atau  terjadi  saat  kompon  dikenai  paparan radiasi elektromagnetik dari microwave seperti diilustrasikan dalam Gambar 2.
Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh (Aboelkheir et  al .,  2021;  Liao et  al .,  2014) menyatakan  hal  yang  sama,  yaitu  paparan radiasi  elektromagnetik  menyebabkan  sulfur mengikat silang rantai molekul karet.
Berdasarkan  pada  kemiripan  karakteristik kurva  vulkanisasi  yang  dihasilkan  dari  uji r h e o l o g y p a d a   u mu m n ya ,   G a m b a r   2 memberikan  pemahaman  bahwa  terjadi  dua fenomena  tahapan  ketika  karet  dikenai
paparan  radiasi  elektromagnetik  dari microwave ,  yaitu  induksi  dan  vulkanisasi. Tahap  induksi  merupakan  tahap  awal terjadinya  proses  vulkanisasi.  Pada  kurva rheology umumnya, tahap ini ditandai dengan nilai torsi terendah saat waktu terendah hingga waktu  induksi  ( t )  seperti  terlihat  dalam s2 Gambar  3a  (Kruzelák  dan  Hudec,  2018). Kerapatan  ikatan  silang  karet  meningkat perlahan  pada  periode  induksi  (Liao et  al., 2014). Jika berdasarkan pada Gambar 1, tahap induksi  diperkirakan  terjadi  dari  menit  ke-50 hingga  ke-60.  Grafik  rheology  kompon  pada Gambar  3b  juga  menunjukkan  karakteristik yang mirip dengan tahap induksi pada Gambar
Gambar 3. (a) Kurva umum rheology vulkanisasi (Kruzelák & Hudec, 2018) dan (b) Kurva rheology kompon dalam penelitian ini
1 dan Gambar 3a. Setelah tahap induksi, pada kurva rheology biasanya  ditandai  dengan peningkatan torsi secara signifikan hingga torsi maksimum. Hal ini menandakan bahwa tahap vulkanisasi  sedang  berlangsung  atau pembentukan  ikatan  silang  antar  karet  oleh sulfur (Liao et al., 2014). Jika berdasarkan pada Gambar  1,  tahap  vulkanisasi  diperkirakan terjadi  mulai  dari  menit  ke-60  hingga  ke-70. Hal  ini  ditandai  dengan  peningkatan  jumlah ikatan  silang  antar  karet  yang  signifikan  ada selang  waktu  tersebut.  Namun,  perlu dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  untuk mengetahui waktu maksimal vulkanisasi. Jika melihat  tren  peningkatan  ikatan  silang  pada Gambar  1,  diperkirakan  paparan  radiasi elektromagnetik dari microwave lebih lanjut (di atas  menit  ke-70)  masih  dapat  menyebabkan terbentuknya  ikatan  silang  antar  karet.  Oleh karena  itu,  dengan  mengetahui  waktu maksimal vulkanisasi maka dapat ditentukan secara  tepat  waktu  induksi  dan  dapat  juga ditentukan  laju  vulkanisasi  dengan  model kinetika.
Umumnya  waktu  vulkanisasi  di  industri karet dibuat singkat sekitar hitungan menit saja supaya  pencetakan  kompon  lebih  efisien  dan volume  produksi  meningkat  (Sarfraz et  al., 2021).  Namun,  hasil  dalam  penelitian pendahuluan  ini  berbanding  terbalik  dengan kebutuhan  industri  tersebut.  Tahap  awal vulkanisasi  (induksi)  baru  terjadi  pada  menit ke-50  hingga  ke-60.  Hal  ini  tentunya  kurang efisien jika diterapkan di industri. Oleh karena itu,  perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut untuk  melihat  laju  vulkanisasi  karet  oleh radiasi  elektromagnetik  dari microwave pada daya  atau  energi  (W)  yang  lebih  tinggi  dari yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  (>  100 W). Penelitian tentang vulkanisasi karet alam menggunakan microwave yang  per nah dilakukan  oleh  Makul  dan  Rattanadecho (2010)  menyatakan  bahwa microwave energi 1000  W  mampu  menghasilkan  ikatan  silang parsial  di  bawah  suhu  vulkanisasi  termal biasanya. Penelitian yang Penulis lakukan saat ini  memang  menggunakan  skala  pengaturan daya terendah yang ada pada oven microwave sebagai kajian awal.

## Kesimpulan
Tahap  induksi  vulkanisasi  karet  stirena butadiena  menggunakan  paparan  radiasi elektromagnetik dari microwave pada daya 100 W  membutuhkan  durasi  paparan  yang  lama sekitar 50 menit dengan derajat ikatan silang
-8
3
sebesar  0,52 x 10   mol/cm .  Lama  paparan microwave berbanding  lurus  dengan  nilai derajat  ikatan  silang  karet  stirena  butadiene. Derajat  ikatan  silang  karet  stirena  butadiene pada  waktu  50,  60,  dan  70  menit  secara
-8 3 -8 berurutan adalah 0,52 x 10  mol/cm , 4,65 x 10 3 -8 3 mol/cm ,  dan  29,41 x 10   mol/cm .  Paparan microwave di  atas  menit  ke-70  diperkirakan masih  dapat  menyebabkan  terbentuknya ikatan  silang  antar  karet  stirena  butadiene hingga  titik  maksimum  pada  menit  tertentu. Laju vulkanisasi dan derajat ikatan silang karet menggunakan daya microwave yang lebih tinggi dari > 100 W perlu diteliti lebih lanjut.

## Daftar Pustaka
Aboelkheir, M. G., Lima Junior, J. G., Toledo Filho,  R.  D.,  Souza  Junior,  F.  G.,  &  dos Santos  Siqueira,  C.  Y.  (2021).  Thermo- oxidative  degradation  of   vulcanized  SBR: A comparison between ultraviolet (UV) and microwave as recovery techniques. Journal o f   P o l y m e r   R e s e a r c h , 2 8 ( 4 ) . https://doi.org/10.1007/s10965-021- 02497-y.
Andriyanti,  W.,  &  Faisal,  W.  (2010).  Kajian metode vulkanisasi lateks karet alam bebas nitrosamin  dan  protein  alergen. Prosiding PPI-PDIPTN , 161–169.
Aoudia,  K.,  Azem,  S.,  Aït  Hocine,  N., Gratton,  M.,  Pettarin,  V.,  &  Seghar,  S. (2017).  Recycling  of   waste  tire  rubber: M i c r o w av e   d e v u l c a n i z a t i o n   a n d incorporation  in  a  thermoset  resin. Waste M a n a g e m e n t , 6 0 ,   4 7 1 – 4 8 1 . https://doi.org/10.1016/j.wasman.2016.1 0.051.

## Pengaruh paparan microwave terhadap derajat ikatan silang pada vulkanisasi karet stirena butadiena
Ariff, Z. M., Afolabi, L. O., Salmazo, L. O., & R o d r i g u e z - Pe r e z ,   M .   A .   ( 2 0 2 0 ) . Effectiveness  of   microwave  processing approach and green blowing agents usage in foaming natural rubber. Journal of  Materials Research  and  Technology , 9 (5),  9929–9940. https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2020.06.0 96 Chen, H. L., Li, T., Liang, Y., Sun, B., & Li, Q. L.  (2017).  Experimental  study  of temperature distribution in rubber material d u r i n g   m i c r o w a v e   h e a t i n g   a n d vulcanization  process. Heat  and  Mass Transfer/Waerme-  Und  Stoffuebertragung ,
5 3 ( 3 ) , 1 0 5 1 – 1 0 6 0 . https://doi.org/10.1007/s00231-016- 1877-3.
Cifriadi,  A.,  Falaah,  A.  F.,  &  Puspitasari,  S. (2021).  Korelasi  antara  sistem  vulkanisasi dengan  sifat  mekanis  dan  sifat  redaman vulkanisat karet butil tanpa pengisi. Majalah Kulit,  Karet,  Dan  Plastik , 37 (2),  77.
https://doi.org/10.20543/mkkp.v37i2.70 42.
Formela, K., Hejna, A., Zedler, Colom, X., & Cañavate,  J.  (2019).  Microwave  treatment in waste rubber recycling – Recent advances and  limitations. Express  Polymer  Letters , 1 3 ( 6 ) , 5 6 5 – 5 8 8 . https://doi.org/10.3144/expresspolymlett .2019.48.
Handayani,  H.,  Cifriadi,  A.,  Puspitasari,  S.,
Ramadhan, A., Darsono, D., & Nuraini, E.
(2020a). Pengaruh vulkanisasi lateks karet alam  dengan  cara  radiasi  menggunakan mesin berkas elektron (MBE) terhadap sifat mekanik  barang  jadinya. Jurnal  Penelitian K a r e t , 3 2 ( 2 ) ,   2 0 7 – 2 1 6 . https://doi.org/10.22302/ppk.jpk.v37i2.6 61.
Handayani,  H.,  Cifriadi,  A.,  Puspitasari,  S., Ramadhan, A., Darsono, D., & Nuraini, E.
(2020b). Pengaruh vulkanisasi lateks karet alam  dengan  cara  radiasi  menggunakan mesin berkas elektron (MBE) terhadap sifat mekanik dan kadar protein barang jadinya. J u r n a l   P e n e l i t i a n   K a r e t ,   2 0 7 – 2 1 6 . https://doi.org/10.22302/ppk.jpk.v37i2.6 61.
Hasan,  A.,  Rochmadi,  Sulistyo,  H.,  & Honggokusumo,  S.  (2013).  Vulcanization Kinetics Of  Natural Rubber Based On Free Sulfur Determination. Indo. J. Chem , 13 (1), 21–27.
Hasan,  A.,  Rochmadi,  Sulistyo,  H.,  & Honggokusumo,  S.  (2018).  The  effect  of ingredients  mixing  sequence  in  rubber compounding upon vulcanization kinetics of  natural rubber: An autocatalytic model study. Indonesian Journal of  Chemistry , 18 (4),
7 0 9 – 7 1 7 . https://doi.org/10.22146/ijc.25707
Hiranobe, C. T., Ribeiro, G. D., Torres, G. B.,
Dos Reis, E. A. P., Cabrera, F. C., Job, A. E., …  Dos  Santos,  R.  J.  (2021).  Cross-linked density  determination  of   natural  rubber compounds  by  different  analytical techniques. Materials  Research ,  Vol.  24. Universidade  Federal  de  Sao  Carlos. https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR- 2021-0041.
Horikoshi, S., & Serpone, N. (2014). Role of microwaves  in  heterogeneous  catalytic systems. Catalysis  Science  and  Technology ,
4 ( 5 ) , 1 1 9 7 – 1 2 1 0 . https://doi.org/10.1039/c3cy00753g.
Ibrahim, S., Badri, K., Ratnam, C. T., & Ali, N. H.  M.  (2018).  Enhancing  mechanical properties of  prevulcanized natural rubber latex via hybrid radiation and peroxidation vulcanizations at various irradiation doses. Radiation  Effects  and  Defects  in  Solids , 1 7 3 ( 5 – 6 ) , 4 2 7 – 4 3 4 . https://doi.org/10.1080/10420150.2018.1 462366.
Kruzelák,  J.,  &  Hudec,  I.  (2018,  January  1). Vu l c a n i z a t i o n   s y s t e m s   f o r   r u b b e r compounds based on IIR and halogenated IIR:  An  overview. Rubber  Chemistry  and Technology ,  Vol.  91,  pp.  167–183.  Rubber Division  of   the  American  Chemical Society.  https://doi.org/10.5254/rct-18- 82609
Liao, L. S., Liao, J. H., Li, Y. M., Chen, Y. P.,
Zhao,  Y.  F.,  &  He,  C.  Z.  (2014).  Curing kinetics  and  properties  of   natural  rubber coagulated  using  microwave  radiation. Rubber  Chemistry  and  Technology , 87 (1),
4 3 – 5 2 .
https://doi.org/10.5254/rct.13.87932 Liu, S., Yu, J., Bikane, K., Chen, T., Ma, C., Wang,  B.,  &  Sun,  L.  (2018).  Rubber p y r o l y s i s :   K i n e t i c   m o d e l i n g   a n d vulcanization effects. Energy , 155 , 215–225. https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.04. 146.
Makul,  N.,  &  Rattanadecho,  P.  (2010).
Microwave  pre-curing  of   natural  rubber- compounding  using  a  rectangular  wave guide. International Communications in Heat and  Mass  Transfer , 37 (7),  914–923. https://doi.org/10.1016/j.icheatmasstran sfer.2010.03.001
Martin,  D.,  Ighigeanu,  D.,  Mateescu,  E.,
Craciun,  G.,  &  Ighigeanu,  A.  (2002).
Vulcanization  of   rubber  mixtures  by simultaneous electron beam and microwave irradiation. Radiation Physics and Chemistry , 65 , 63–65.
Reowdecha,  M.,  Dittanet,  P.,  Sae-oui,  P., Loykulnant, S., & Prapainainar, P. (2021). Film  and  latex  forms  of   silica-reinforced natural rubber composite vulcanized using electron  beam  irradiation. Heliyon , 7 (6). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e 07176 Rimjaem,  S.,  Kongmon,  E.,  Rhodes,  M.  W., Saisut, J., & Thongbai, C. (2017). Electron linear accelerator system for natural rubber vulcanization. Nuclear  Instruments  and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions  with  Materials  and  Atoms ,
4 0 6 ( p a r t   A ) ,   2 3 3 – 2 3 8 . https://doi.org/10.1016/j.nimb.2016.11.0
16.
Rodgers,  B.  (2004). Rubber  Compounding :
Chemistry  and  Applications (1st  ed.).  New York: CRC Press.
Saputra,  A.  (2021).  Review:  application  of irradiation  technology  in  natural  rubber vulcanization process. Jurnal Forum Nuklir , 15 (1), 1–12.
Sarfraz, M. S., Hong, H., & Kim, S. S. (2021). Recent developments in the manufacturing technologies of  composite components and their  cost-effectiveness  in  the  automotive industry:  A  review  study. Composite S t r u c t u r e s , 2 6 6 .
https://doi.org/10.1016/j.compstr uct.202 1.113864.
Sombatsompop, N., & Kumnuantip, C. (2006). Comparison  of   physical  and  mechanical properties of  NR/carbon black/reclaimed rubber  blends  vulcanized  by  conventional thermal  and  microwave  irradiation methods. Journal of  Applied Polymer Science , 1 0 0 ( 6 ) , 5 0 3 9 – 5 0 4 8 . https://doi.org/10.1002/app.23472.
Vijayaram, T. R. (2009). A technical review on rubber. International  Journal  on  Design  and Manufacturing  Technologies , 3 (1),  25–37.
R e t r i e v e d
f r o m https://www.researchgate.net/publication /267398132.

## Pengaruh paparan microwave terhadap derajat ikatan silang pada vulkanisasi karet stirena butadiena

## PUSAT PENELITIAN KARET